ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar Jl. Mojopahit, No.4 Sananwetan Blitar Jawa Timur 66137, Fax: (0342) 813145 / Fax: (0342) 4557025 Email: Cahayanurj@gmail.com (1) , haza.airin@gmail.com (2)

## ABSTRACT
In Blitar City, the use of coconuts from trees to fruit is increasing rapidly, from tree trunks  that can be used for  wooden  horses, to the  fruit  which  can  also  be  used  as  various  kinds  of  food  and  crafts.  The  growth  of trade in handicrafts made from coconut shells, waste from craftsmen can also be used as additional material for making concrete because coconut shells contain a lot of chemicals. Not only coconut shell waste can be used in the manufacture of innovative building materials, but also red brick powder obtained from demolition of residential buildings and unused buildings. To prove and determine the effect of the addition of red brick powder and coconut shell waste, therefore the concrete compressive strength test used 24 samples consisting of normal concrete and 3 variations of red brick powder and coconut shell waste ranging from 3%, 6% and 9 %. So the results of normal concrete aged 14 days with a compressive strength of 19.42 MPa, so there is an increase of 20.02 MPa  in the 3% mixture. Then there  is a decrease  in the amount of 16.53 MPa in the 6% mixture, and there is another increase in the mixture of 9%, which is worth 19.06 MPa. And at the age of 28 days the average is the same at the amount of 20.0 MPa and the mixture is 9%. the value of 19.45 MPa.
Kata Kunci: Concrete, Red Brick Powder, and Coconut Shell

## PENDAHULUAN
Limbah  yang dibuang secara menerus dan tidak adanya pemanfaatan limbah dengan baik akan  menimbulkan  berbagai  kerugian  dalam  berbagai  aspek  yaitu  kesehatan,  ekonomi  karena sulitnya air bersih, kemudian kenyamanan dan dapat juga mengakibatkan beberapa tumbuhan dan hewan  mati  (Danusaputro,  1978),.  Tidak  semua  limbah  akan  merugikan  namun  juga  tidak  semua limbah dapat dimanfaatkan kembali karena ada juga limbah yang mengandung zat kimia berbahaya serta unsur yang dapat memberikan reaksi bertentangan dengan semen sebagai bahan perekat bila limbah digunakan untuk campuran bahan bangunan.
Serbuk bata merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran tambahan pada beton, selain ekonomis  serbuk  bata  merah  juga  sangat  mudah  didapatkan  di  daerah  Blitar  karena  banyaknya bangunan lama yang dibongkar baik dari tempat tinggal maupun gedung-gedung yang sudah tidak di  pakai  lagi.  Selain  itu  ada  juga  limbah  yang  dapat  dimanfaatkan  adalah  tempurung  kelapa  sisa dari kerajinan pembuatan tas dan dompet yang berbahan tempurung kelapa..
Penelitian  ini  menggunakan  serpihan  serat  tempurung  kelapa  dengan  dimensi  lebih  kecil, yaitu  maksimal  10  mm  agar  dapat  meminimalisir  tereliminasinya  massa  atau  volume  beton  dan pecahan  tempurung  kelapa  dapat  bekerja  lebih  sempurna  sebagai filler (bahan  pengisi).Serta  ada penambahan  serbuk  bata  merah  sebagai  bahan  tambahan  dalam  pembuatan  beton  ini.  Variasi campuran yang direncanakan yaitu 0%, 3%, 6% dan 9%.
Beton merupakam bahan bangunan yang terbuat dari campuran agregat halus dan kasar (pasir, kerikil,  batu pecah, atau jenis agregat lain) serta campuran air dan semen dengan takaran tertentu sebagai  perekatnya.  Dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  bahan-bahan  yang  dipilih  serta
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
mengadakan  perencaan  dalam  pembuatan  dapat  membedakan  karakteristik  beton  yang  dibuat. Beberapa bahan pilihan yaitu semen, air,  bermacam-macam bentuk agregat mulai dari yang halus (pasir) hingga kasar (kerikil, batu pecah) yang diaduk menjadi satu dengan perbandingan tertentu.
Menurut  Tjokrodidimuljo  (2010)  Pasta  semen  terbuat  dari  bahan  air  dan  semen  yang membentuk  pasta  yang  digunakan  sebagai  perekat  dalam  beton.  Bekerja  sebagai  pengisi  dan perekat  antara  agregat  halus  dan  kasar  yang  kemudian  juga  difungsikan  sebagai  pengeras  hingga terbentuknya suatu massa yang kompak, padat dan terikat.
Perbandingan  kuat  tekan  silinder  dan  kubus  menurut  ISO  Standard  3893  –  1977  disajikan pada tabel berikut :
Tabel 1. Perbandingan kuat tekan silinder dan kubus menurut ISO Standard 3893 – 1977
Pengukuran  kuat  tekan  beton  didasarkan  pada  SK  SNI  M14-1989-F  (SNI  03-1974-1990). Pembebanan pada kuat tekan termasuk beban statik monotorik dengan menggunakan Compressive Test , maka distribusi akan  secara continue melalui titik berat.
f'cr = P / A.......................(1 ) Dimana : f'cr = Kuat tekan beton rata-rata P = Beban A = Luas penampang
.
Bahan perekat yang memiliki sifat adhesif dan kohesif. Banyaknya kebutuhan semen pada era pembangunan  menciptakan  banyaknya  industri  semen  yang  kompleks  dengan  memilki  campuran bahan tersendiri dan berbeda-beda.
Pasta semen karena adanya campuran air didalamnya. Air merupakan bagian terpenting dalam beton  yang  berfungsi  menghidrasi  dan  mengubah  semen  menjadi  pasta  hingga  terbentuk  beton yang lecak ( Ir. Kardiyono Tjokrodimuljo, 2007) . Namun penggunaan air dalam beton harus sesuai dengan  takaran.  Jika  air  terlalu  banyak  akan  menyebabkan  kekuatan  beton  menurun  akibat porositas. Jika airnya terlalu sedikit menyebabkan beton sulit dikerjakan.
Kandungan  agregat  dalam  beton  merupakan  suatu  bagian  yang  penting  dalam  pembuatan beton. Agregat terdiri dari dua jenis yaitu :

## Bahan Tambah  Campuran Beton
Dalam pembuatan beton ini diberi bahan  tambahan berupa serbuk bata merah dan limbah tempurung  kelapa.  Bahan  material  tersebut  didapatkan  dari  limbah  pembongakaran  rumah  serta limbah tempurung kelapa dari produsen kerajinan tas tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai.
Kuat tekan silinder (Mpa) 2 4 6 8 10 12  16  20  25  30  35  40  45  50 Kuat tekan kubus (Mpa) 2.5  5  7.5  10  12.5  15  20  25  30  35  40  45  50  55
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
Bahan tambahan (admixture) suatu bahan yang berupa bubuk atau cairan, yang di tambahkan kedalam  campuran  adukan  selama  berlangsungnya  pengadukan,  dengan  tujuan  untuk  mengubah sifat adukannya. (sumber: spesifikasi bahan tambahan untuk beton, SK SNI S – 18 - 1990 – 03).

## Bata Merah
Ir. Kardiyono Tjokrodimuljo (2007)  Bahan bata merah terbuat dari lempung ditambah air kemudian  dapat  diberi  bahan  campuran  tambahan  maupun  tidak.  Proses  pembuatan  bata  merah dimulai dari menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, dan membakarnya dalam  temperature tinggi hingga matang dan mengeras. Bata yang telah matang akan berwarna merah dengan sedikit kombinasi warna oranye, bertekstur keras seperti batu dan tidak dapat hancur bila direndam dalam air.
Tabel 3. Kandungan Kimia Serbuk Bata Merah Senyawa Limbah serbuk bata merah S i O 2 56,4 %
AL 2 O 3 27,4 %
Fe 2 O 3 7,2 % CaO 1,2 % MgO 1,4 %

## Limbah Tempurung Kelapa
Tempurung  kelapa  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dari  pengrajin  tas tempurung kelapa yang ada disekitar kota Blitar, biasanya limbah disekitar sektor pengrajin tas ini hanya dibuang begitu saja pecahan tempurung kelapa yang tidak digunakan, bahkan hanya dibakar.

## METODE PENELITIAN
A. Diagram Alir
Pada  proses  perencanaan  diperlukannya  ketepatan  dalam  penelitian  agar  mendapatkan hasil yang maksimal dan baik pada uji slump serta dapat melengkapi data-data informasi analisis. Dalam  hal  ini  diperlukannya  teori  dasar  dan  alat  bantu  yang  memadai.  Berikut  diagram  alir pemikiran :
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG
KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
Pengamtan dan Pengumpulan Data

## DATA SEKUNDER
1. Data bahan air
2. Data bahan semen
3. Data bahan agregat halus pasir 4. Data bahan agregat kasar 5. Data bahan serbuk bata merah 6. Data limbah tempurung kelapa DATA PRIMER 1.  Analisis  hasil  pengujian  kuat tekan dan uji slump
2.  Dokumentasi langsung pada saat pelaksanaan
Kecukupan Data Studi Pustaka Hasil dan Pembahasan Pengolahan Data Kesimpulan dan Saran MULAI SELESAI
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58

## B. Tahap Pengumpulann Data
Data yang diperlukan dalam menyelesaikan laporan penelitian sebagai berikut :
1. Data Primer
Data  yang  diambil  dari  hasil  pengamatan  secara  cermat  dilapangan  atau  lokasi  dengan memperhatikan  kondisi  lapangan  kemudian  diperoleh  hasil  yang  mendekati  keadaan sebenarnya.
2. Data Sekunder
Data yang didapatkan dari instansi yang terkait seperti data bahan yang digunakan dalam pembuatan  beton  meliputi  data  air,  semen,  pasir,  agregat  halus,  agregat  kasar,  serbuk  bata merah, dan limbah tempurung kelapa. Data ini digunakan untuk melengkapi data priner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  beton  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  02  Juni  2020  sampai  tanggal  6 Juni 2020 di Universitas Islam Balitar (Blitar). Pembuatan dan perawatan sampel beton dilakukan di  Universitas  Islam  Balitar  Blitar  (  UNISBA  )  pada  tanggal  09  Juni  2019  sampai  07  Juli  2020. Hasil yang didapat dari penelitian bisa dilihat dibawah ini:

## a. Pemeriksaan Gradasi Agregat Halus
Tahapannya sebagai berikut:
1. Bahan pasir ditimbang  seberat 1 kg, kemudian dipanaskan menggunakan oven dengan suhu 110 o C sampai diperoleh berat tetap, yaitu berat dimana nilainya stabil.
2. Setelah  di  oven  benda  uji  di  dinginkan  sampai  dingin,  setelah  itu  disaring  dengan ayakan  berurutan  berdiameter  2,00  mm,  1,40  mm,  0,600  mm,  0,300  mm,  0,150  mm, 0,075  mm.  Ayakan  yang  sudah  disusun  dari  yang  terbesar  sampai  ayakan  terkecil  dan kemudian  benda  uji  dimasukkan  kedalam  ayakan.  Setelah  itu  diguncangkan  dengan menggunakan  mesin  penguncang,  agar  mengetahui  pasir  yang  tertinggal  di  setiap ayakan atau nomer saringan yang sudah disusun yang terbesar sampai yang terkecil.
Setelah  itu  menimbang  secara  keseluruhan  berat  benda  uji,  kemudian  itu  dicatat  dan dihitung  berat  yang  tertinggal  diayakan  tersebut.  Setelah  proses  yang  telah  diakukan  diatas mendapatkan hasil seperti ditunjukkan pada (Tabel 4) berikut ini:
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG
KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
Tabel 4. Analisis Gradasi Agregat Halus
Lubang Saringan Pasir Presentase Tertinggal %Kumulatif No Mm Gram % Tertinggal Lolos 3" 76.2 - - - - 2.5" 63.5 - - - - 2" 50.8 - - - - 1.5" 38.1 - - - - 1" 25.4 - - - - 3/4" 19.1 - - - - 1/2" 12.7 - - - - 3/8" 9.5 - - - 100 4 2 135 14.286 14.286 85.714 8 1.4 80.00 8.466 22.751 77.249 16 1.13 20 2.116 24.868 75.132 30 0.425 345 36.508 61.376 38.624 50 0.3 95 10.053 71.429 28.571 100 0.15 215 22.751 94.180 5.820 200 0.075 55 5.820 100.000 0.000 Pan 10 1.058 - - Σ = 945 100 288.889
Sumber : Hasil Analisis Laboratorium; 2020
Hasil uji gradasi agregat halus, terlihat pada saringan no. 4 ( 2 mm ) tertinggal seberat 135  gram  sebanyak  14,286  %,  pada  saringan  no.  8  (  1,4  mm  )  berat  tertinggal  80  gram sebanyak  22,751  %,  pada  saringan  no.  16  (  1.13  mm  )  berat  tertinggal  20  gram  sebanyak 24,868 %, no. 30 ( 0,425 mm ) berat tertinggal 345 gram sebanyak 61,376 %, pada saringan no. 50 ( 0,3 mm ) berat tertinggal 95 gram sebanyak 71,429 %, pada saringan no. 100 (  0,15 mm ) berat tertinggal 215 gram sebanyak 94,180 %, pada saringan no. 200 ( 0,075 mm ) berat
Modulus halus pasir  = 100 100 " 8 / 3 % no sampai no ayakan tertahan yang 
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
tertinggal 55 gram sebanyak 100,000 %, untuk pan berat tertinggal sebesar 10 gram sebanyak 1,058 %.
Untuk mix desaing campuran ditunjukkan pada Tabel 5 berikut:
Tabel 5. Mix Design Beton Campuran No  Komponen Katergori variasi campuran 0% 3% 6% 9% 1 Pasir (gr) 28.269  28.269  28.269  28.269 2 Split (gr) 42.404  42.404  42.404  42.404 3 Semen (gr) 15.026  14.576  14.126  13.676 4 Air (gr) 8.708 8.708 8.708 8.708 5 Limbah Serbuk Bata Merah 0 0.225 0.45 0.675 6 Limbah Tempurung Kelapa 0 0.225 0.45 0.675

## b. Proses Pengadukan
1. Mempersiapkan  alat  dan  bahan,  yaitu  dengan  menyiapkan  cetok,  meteran/penggaris  , slump  test,  alat  pengukur  slump,  cetakan  benda  uji,  oli,  kuas,  besi  tumbuk,  dan  wadah pencampuran  agregrat,  timbangan.  Bahan  semen,  pasir,  kerikil,  air,  limbah  serbuk  bata merah,  dan  limbah  abu  bambu.  Setelah  disiapkan  dan  semua  sudah  ditimbang  sesuai dengan mix-design pada (Tabel 8).
2. Setelah  bahan  semua  sudah  siap,  tahap  selanjutnya  menimbang  jika  sudah  mengaduk pasir,  split  dan  semen  serta  bahan  tambah  terlebih  dahulu  jika  bahan  sudah  tercampur dengan rata baru tambahkan dengan air dan aduk hingga semua bahan tecampur dengan baik.
3. Agregat yang sudah tercampur dituang pada cetakan yang telah diolesi dengan oli untuk mempermudah  saat  pelepasan  benda  uji.  Sebelum  dilakukan  penuangan  di  uji  slump terlebih  dahulu.  Untuk  penuangan  pada  saat  1/3  cetakan  ditumbuk  sebanyak  25  kali kemudian 2/3 cetakan sebanyak 25 kali serta 3/3 cetakan 25 kali.

## c. Perawatan
Setelah benda uji berumur 1 hari dilakukan pelepasan cetakan benda uji.  Setelah benda uji  dilepas  dalam  cetakan  maka  langsung  ke  proses  perawatan  atau  curring.  Proses  curring dilakukan  dengan  perendaman  didalam  air  selama  14  dan    28  hari  setelah  itu  diangin  – anginkan  2  hari.  Setelah  14,  dan  28  hari  proses  curring  selesai.  Kemudian  benda  uji ditimbang dan setelah itu dilakukan uji tekan.

## d. Nilai Slump
Hasil nilai slump ditunjukkan pada (Tabel 6), (Gambar 3) Diagram, (Gambar 4) Grafik berikut ini.
Untuk tabel hasil nilai slump dapat juga ditunjukkan pada (Tabel 6) dibawah  ini.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG
KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58

## (Tabel 6) Nilai Slump
Nilai Hasil Slump 0% 3% 6% 9% 12 8 10 11
Untuk hasil diagram nilai uji test slump dapat juga ditunjukkan  (Gambar 4) berikut ini:
Gambar 4. Diagram Nilai Uji Tes Slump
Dari  hasil  pengujian  tes  slump  didapatkan  hasil  untuk  beton  normal  memiliki  nilai slump 12 cm, untuk beton campuran variasi 3% memiliki nilai slump 8 cm, sedangkan beton campuran  variasi  6%  memiliki  nilai  slump  10  cm,  dan  pada  beton  campuran  9%  memiliki nilai slump 11 cm.

## e. Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Pengujian  ini  untuk  mengetahui  kuat  tekan  benda  uji  pada  umur  14,  dan  28  hari. Sebelum  dilaksanakan  pengujian  benda  uji  ditimbang  terlebih  dahulu  dan  untuk  pengujian dilakukan  sampai  benda  uji  mengalami  keretakan  atau  benda  uji  sudah  tidak  dapat  tekanan dari alat tekan sehingga didapatkan hasil yang maksimal.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
Hasil pengujian kuat tekan beton normal ditunjukkan pada (Tabel 15) dibawah  ini:
Konsentrasi Limbah Dalam Campuran Benda Uji Umur Beton (Hari) Dimensi Volume Gaya Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata – Rata sisi (cm) sisi (cm) (cm3) (Kn) (Mpa) (Mpa) 1 14 15 15 225 540 19.54 19.42 2 14 15 15 225 550 19.90 3 14 15 15 225 520 18.82 1 28 15 15 225 566 20.48 20.16 2 28 15 15 225 537 19.43 3 28 15 15 225 568 20.55
Pengujian beton  normal  umur 14 hari memiliki kuat tekan 19.42 MPa, dan pada umur 28  hari  memiliki  kuat  tekan  20.16  MPa.  Jadi  dari  ke  empat  beton  normal  pada  pengujian beton normal umur 14 hari, dan 28 hari memiliki nilai  kuat tekan rata-rata tertinggi, Untuk hasil pengujian kuat beton campuran variasi 3% ditunjukkan pada (Tabel 16) dibawah ini:
Tabel 16. Hasil Uji Kuat Tekan Beton Campuran 3%
Konsentrasi Limbah Dalam Campuran 5% Benda Uji Umur Beton (Hari) Dimensi Volume Gaya Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata – Rata sisi (cm) sisi (cm) (cm3) (Kn) (Mpa) (Mpa) 1 14 15 15 225 565 20.45 20.02 2 14 15 15 225 560 20.27 3 14 15 15 225 565 20.45 1 28 15 15 225 575 20.81 20.64 2 28 15 15 225 570 20.63 3 28 15 15 225 566 20.48
Dari pengujian kuat tekan beton campuran 3% umur 14 hari memiliki kuat tekan 20.02 MPa,  dan  pada  pengujian  beton  umur  28  hari  memiliki  kuat  tekan  20.64  MPa.  Dari  hasil pengujian  kuat  tekan  beton  campuran  3%  memiliki  hasil  pengujian  kuat  tekan  melebihi beton normal.
Untuk  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  campuran  variasi  6%  dapat  ditunjukkan  pada (Tabel 17) berikut ini:
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG
KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
Tabel 17. Hasil Uji Kuat Tekan Beton Campuran 6%
Konsentrasi Limbah Dalam Campuran 10 % Benda Uji Umur Beton (Hari) Dimensi Volume Gaya Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata – Rata sisi (cm) sisi (cm) (cm3) (Kn) (Mpa) (Mpa) 1 14 15 15 225 330 11.94 16.53 2 14 15 15 225 510 18.46 3 14 15 15 225 530 19.18 1 28 15 15 225 550 19.90 20.05 2 28 15 15 225 552 19.98 3 28 15 15 225 560 20.27
Dari pengujian kuat tekan beton campuran  6% pada umur 14 hari memiliki kuat tekan 16.53 MPa, dan umur 28 hari memiliki kuat tekan 20.05 Mpa tertinggi. Untuk hasil pengujian kuat beton campuran variasi 9% dapat ditunjukkan pada (Tabel 18) dibawah  ini:
Tabel 18. Hasil Uji Kuat Tekan Beton Campuran 9%
Konsentrasi Limbah Dalam Campuran Benda Uji Umur Beton (Hari) Dimensi Volume Gaya Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata – Rata sisi (cm) sisi (cm) (cm3) (Kn) (Mpa) (Mpa) 1 14 15 15 225 520 18.82 19.06 2 14 15 15 225 510 18.46 3 14 15 15 225 550 19.90 1 28 15 15 225 572 20.70 19.45 2 28 15 15 225 485 17.55 3 28 15 15 225 555 20.08
Dari pengujian kuat tekan beton campuran  9% pada umur 14 hari memiliki kuat tekan 19.06 MPa,  dan  umur  28  hari  memiliki  kuat  tekan  rata-rata  19.45  MPa. Jadi pada  umur  14  hari  dan  28 hari memiliki nilai diatas hasil pengujian kuat tekan beton normal.
Setelah mengetahui hasil uji  kuat tekan beton kemudian digambarkan dalam bentuk diagram batang  dan  grafik  yang  ditunjukkan  pada  (Gambar  5)  diagram  batang  hasil  uji  kuat  beton  dan grafik (Gambar 6) hasil kuat tekan beton berikut ini.
Untuk hasil diagram uji kuat tekan beton juga dapat ditunjukkan pada (Gambar 5) berikut ini:
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG
KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
Gambar 5. Diagram Batang Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Untuk hasil grafik nilai uji kuat tekan beton juga  dapat ditunjukkan pada (Gambar 6) berikut ini.
Gambar 6. Grafik Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Jadi  hasil  pembahasan  beton  umur,  14  hari,  dan  28  hari  campuran  variasi  0%,  3%,  6%,  9% memiliki nilai uji kuat tekan beton diatas nilai uji kuat tekan sebenarnya..
Untuk  hasil  grafik  perbandingan  nilai  uji  slump  dan  uji  kuat  tekan  beton  juga  dapat ditunjukkan pada (Gambar 7) berikut ini:
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
Gambar 7. Grafik Hasil Perbandingan Uji Slump dan Uji Kuat Tekan Beton
Berdasarkan  dari  perbandingan  uji  slump  dan  uji  kuat  tekan  beton  normal  pada  pengujian umur  14  hari  dan  28  hari  nilai  uji  slump  sebesar  12  cm,  sedangkan  niali  uji  kuat  tekan  memiliki nilai  rerata  yaitu:    19.42  MPa,  dan,  20.16  MPa.  Dan  memiliki  nilai  uji  slump  diatas  beton  yang sebenarnnya.
Jadi  dari  hasil  beton  untuk  umur  14  hari  terdapat  kenaikan  sejumlah  20,02  MPa  pada campuran  3%.  Kemudian  terdapat  penurunan  sejumlah  16,53  MPa  pada  campuran  6%,  dan terdapat kenaikan lagi pada campuran 9% yaitu senilai 19,06 MPa. Dan terakhir pada umur 28 hari rata-rata sama pada jumlah 20,0 MPa dan menurun pada campuran 9% senilai 19,45 MPa.

## SIMPULAN
1.  hasil uji gradasi agregat halus, terlihat pada saringan no. 4 ( 2 mm ) tertinggal seberat 135 gram sebanyak 14,286 %, pada saringan  no. 8 ( 1,4 mm ) berat tertinggal 80 gram sebanyak 22,751 %,  pada  saringan  no.  16  (  1.13  mm  )  berat  tertinggal  20  gram  sebanyak  24,868  %,  no.  30  ( 0,425  mm  )  berat  tertinggal  345  gram  sebanyak  61,376  %,  pada  saringan  no.  50  (  0,3  mm  ) berat tertinggal 95 gram sebanyak 71,429 %, pada saringan no. 100 ( 0,15 mm ) berat tertinggal 215  gram  sebanyak  94,180  %,  pada  saringan  no.  200  (  0,075  mm  )  berat  tertinggal  55  gram sebanyak 100,000 %, untuk pan berat tertinggal sebesar 10 gram sebanyak 1,058 %.
2.  Dari pengujian kuat tekan beton  campuran  3% untuk umur 14 hari memiliki kuat tekan 20.02
MPa, dan umur 28 hari memiliki kuat tekan 20.64 MPa dengan hasil pengujian kuat tekan rerata melebihi beton  normal. Pada pengujian beton campuran  6% umur 14 hari memiliki kuat tekan rerata  16.53  MPa,  dan  umur  28  hari  memiliki  kuat  tekan  rerata  20.05  MPa.  Pada  pengujian beton  campuran  9%  umur  14  hari  memiliki  kuat  tekan  rerata  19.06  MPa,  dan  umur  28  hari memiliki kuat tekan rerata 19.45 MPa. Jadi pada umur 14 hari dan 28 hari memiliki nilai diatas hasil pengujian kuat tekan beton normal.
3. Dari  hasil  pengujian  tes  slump  didapatkan  hasil  untuk  beton  normal  memiliki  nilai  slump  12 cm,  untuk  beton  campuran  variasi  3%  memiliki  nilai  slump  8  cm,  sedangkan  beton  campuran
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Nurjanah (1) , Hazairin Nikmatul L (2)

## PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH SERBUK BATA MERAH DAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 46-58
variasi  6%  memiliki  nilai  slump  10  cm,  dan  pada  beton  campuran  variasi  9%  memiliki  nilai slump  11  cm.  Jadi  hasil  nilai  slump  beton  campuran  variasi  3%,  6%,  9%  lebih  rendah dibandingkan dengan nilai slump beton normal.

## Referensi
(1) CW Kusuma.’’ Pengertian Beton’’. 22 Juli 2018. 14.45 WIB.
http://digilib.unila.ac.id/2017/3/pengertian-beton.html
(2) Sugiyono,  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitaif  Kualitatif  dan  R  &  B,  Bandung:  Alfabeta. Spector,  I,  Bertram  &  Zartman,  William,  I,  2003,  Post-Agreement  Negotiation  Getting  It Done and International Regimes,Washington, United States Institute of Peace.
(3) Sartika,Dewi  &  Suci,  “  Pengertian  Beton  Bertulang”  20  November  2017,  14.24  WIB ( https://www.coursehero.com/file/14330145/tugas-1/ )
(4) Anonim.,  1991.  SNI  T-15-1990-03.’’  Tata  Cara  Rencana  Pembuatan  Campuran  Beton Normal’’ Departemen Pekerjaan Umum, Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung.
(5) Imam Satyarno “Perencanaan Praktis Campuran Beton”2015